标题：模具钢材牌号对照表
概述
模具材料是模具制造业的物质和技术基础，其中模具钢材是传统的模具材料，其品种、规格、质量对模具的性能、使用寿命和制造周期起着决定性的作用。模具钢牌号对照是根据国内外对模具钢的不同需求、对同一类别的钢材国内外不同命名而做的归类，大大提高了模具钢的应用效率，近年来，国内外模具钢材的产量、生产技术、工艺装备、质量、品种等方面都取得了比较迅速的发展，国内也产生了一批如河源龙记五金（LKM）、上海丰度金属（FODOO）、上海凌盛模具钢.东莞明利钢材（minglee）等优质的平台型企业，客观上推动了国外钢材牌号在国内的推广及普及，模具钢牌号对照也应运而生。
成型零部件材料选用
.1 成型零部件指与塑料直接接触而成型制品的模具零部件，如型腔、型芯、滑块、镶件、斜顶、侧抽等。
.2 成型零部件的材质直接关系到模具的质量、寿命，决定着所成型塑料制品的外观及内在质量，必须十分慎重，一般要在合同规定及客户要求的基础上，根据制品和模具的要求及特点选用。
.3 成型零部件材料的选用原则是：根据所成型塑料的种类、制品的形状、尺寸精度、制品的外观质量及使用要求、生产批量大小等，兼顾材料的切削、抛光、焊接、蚀纹、变形、耐磨等各项性能，同时考虑经济性以及模具的制造条件和加工方法，以选用不同类型的钢材。
.4 对于成型透明塑料制品的模具，其型腔和型芯均需选用高镜面抛光性能的高档进口钢材，如718（P20+Ni类）、NAK80（P21类）、S136（420类）、H13类钢等，其中718、NAK80为预硬状态，不需再进行热处理；S136及H13类钢均为退火状态，硬度一般为HB160-200，粗加工后需进行真空淬火及回火处理，S136的硬度一般为HRC40-50，H13类钢的硬度一般为HRC45-55（可根据具体牌号确定）。
.5 对于制品外观质量要求高，长寿命、大批量生产的模具，其成型零部件材料选择如下：
a) 型腔需选用高镜面抛光性能的高档进口钢材，如718（P20+Ni类）、NAK80（P21类）等，均为预硬状态，不需再进行热处理。
b) 型芯可选用中低档进口P20或P20+Ni类钢材，如618、738、2738、638、318等，均为预硬状态；对生产批量不大的模具，也可选用国产塑料模具钢或S50C、S55C等进口优质碳素钢。
.6 对于制品外观质量要求一般的模具，其成型零部件材料选择如下：
a) 小型、精密模具型腔和型芯均选用中档进口P20或P20+Ni类钢材。
b) 大中型模具，所成型塑料对钢材无特殊要求，型腔可选用中低档进口P20或P20+Ni类钢材；型芯可选用低档进口P20类钢材或进口优质碳素钢S50C、S55C等，也可选用国产塑料模具钢。
c) 对于蚀皮纹的型腔，当蚀梨地纹时应争取避免选用P20+Ni类的2738（738）牌号。
.7 对无外观质量要求的内部结构件，成型材料对钢材亦无特殊要求的模具，其成型零部件材料选择如下：
a) 对于大中型模具，型腔可选用低档的进口P20或P20+Ni类钢材，也可选用进口优质碳素钢S55C、S50C或国产P20或P20+Ni类塑料模具钢；型芯可选用进口或国产优质碳素钢。
b) 对于小型模具，若产量较高，结构较复杂，型腔可选用低档的进口P20或P20+Ni类钢材，也可选用国产P20或P20+Ni类塑料模具钢；型芯可选用国产塑料模具钢。
c) 对于结构较简单，产量不高的小型模具，型腔型芯均可选用国产塑料模具钢或优质碳素钢。
.8 对于成型含氟、氯等有腐蚀性的塑料和各类添加阻燃剂塑料的模具，若制品要求较高，可选用进口的耐蚀钢，要求一般的可选用国产的耐蚀钢。
.9 对于成型对钢材有较强摩擦、冲击性塑料的模具，例如用来注射尼龙+玻璃纤维料的模具，需选用具有高耐磨、高抗热拉强度及高韧性等优点的进口或国产H13类钢材。
.10成型镶件一般与所镶入的零件选用相同材料。对于模具较难冷却的部分或要求冷却效果较高的部分，镶件材料应选用铍青铜或合金铝。
.11对于模具中参与成型的活动部件材料选择原则如下：
a) 透明件应选用抛光性好的高档进口钢材，如718、NAK80等。
b) 非透明件，一般应选用硬度和强度较高的中档进口钢材，如618、738、2738、638、318等，表面进行氮化处理，氮化层深度为0.15-0.2mm，硬度为HV700-900。
c) 若模具要求较低，也可选用低档进口钢材或国产钢材，氮化处理硬度一般为HV600-800。
非成型零部件材料选用
.1模架材料参照模架标准，模板一般选用进口S50C或国产SM45，要求HB160-200，硬度均匀，且内应力 小，不易变形。导柱材料采用GCr15或SUJ2，硬度为HRC56-62。导套、推板导柱、推板导套及复位杆材料可采用GCr15或SUJ2，硬度为HRC56-62；也可采用T8A、T10A，硬度为HRC52-56。
.2模具中的一般结构用件，如顶出定位圈、立柱、顶出限位块、限位拉杆、锁模块等，对硬度和耐磨性无特别要求，可选用国产SM45钢，正火状态，硬度HB160-200，不需再进行热处理。
.3模具中的浇口套、楔紧块、耐磨块、滑块压板等对硬度、强度、耐磨性要求较高的零件，应选用碳素工具钢或优质碳素工具钢，如T8A、T10A等。此类钢使用时均需进行淬火处理，以提高其硬度和耐磨性。[1]
常用模具钢材
厂家、牌号类别档次供货商厂家、牌号类别档次供货商瑞典
ASSAB6181中丰度金属
上海凌盛
日本
DAIDONAK553中丰度金属7182高丰度金属
上海凌盛
NAK803高丰度金属 上海凌盛S136/S136H4高上海凌盛PDS-51​龙记、丰度金属84075高丰度金属PX41​龙记84025​丰度金属PX51中丰度金属优
质
德
国
特
殊
钢
材GS-3121+S低丰度金属PX881​丰度金属GS-3181低丰度金属PXZ0低龙记GS-7382中丰度金属S-STAR4​丰度金属 上海凌盛GS-7112高丰度金属 上海凌盛G-STAR4​龙记、丰度金属P20M1低龙记、明利PAK904​丰度金属 上海凌盛GS-3164​丰度金属DH2F5​丰度金属 上海凌盛GS-083/083H4​丰度金属德国
德威GSW-23111​龙记、丰度金属GS-344EFS5​丰度金属PM-3111​龙记、丰度金属GS-6381中丰度金属GSW-27382​龙记、丰度金属GS-23111中丰度金属PM-7382​丰度金属GS-23121+S低龙记、丰度金属GSW-23164​龙记、丰度金属GS-23164​丰度金属PM-3164​丰度金属GS-2083/2083H4​丰度金属GSW-23445​丰度金属GS-23445​丰度金属德国
多来特23221​明利德国
EDEL23111中龙记、丰度金属23281​龙记、明利3181低丰度金属23782​明利2316/2316H4​龙记、丰度金属27382​丰度金属23445​丰度金属2083、2083ESR4​龙记法国
USINORCLC 27382​龙记、丰度金属2316、2316ESR4​明利、丰度金属CLC 2316H4​龙记、丰度金属23445​丰度金属法国
CLISP3001​龙记、丰度金属奥地利
百禄M2021​丰度金属7382中龙记、丰度金属M2382​丰度金属韩国
重工业
(株)HP-1A0低龙记、明利M3004​丰度金属HP-4A1低丰度金属M310/310H4​丰度金属HP-4MA1中明利W3025​丰度金属HAM-103高龙记加拿大SORELCSM-21​龙记、明利HEMS-1A4​明利STD-615​丰度金属日本三菱MUP1中龙记、明利HDS-15​龙记S45C、S50C、S55C0低丰度金属注：类别对应为1-P20类，2-P20+Ni类，3-P21类，4-420类耐蚀钢，5-H13类，0-碳素钢。[1]
模具钢牌号对照表
序号外国牌号所属国家或厂家钢种类别近似对应钢号主要特点及用途中国美国日本德国1A2美国AISI冷作模具钢Cr5Mo1V​SKD121．2363​2D2美国AISI冷作模具钢C12Mo1V​SKD111．2379​3D3美国AISI冷作模具钢Cr12​SKD11．2080​4DC11日本大同冷作模具钢Cr12Mo1V1D2SKD11​​5DC53日本大同冷作模具钢Cr8Mo1VSi​DC11改进型​高温回火后具有高硬度、高韧性，线切割性良好6DF-2瑞典ASSAB冷作模具钢9Mn2VO2​​良好冲裁能力，热处理变形小，用于小型冲压模，切纸刀片7DF-3瑞典ASSAB冷作模具钢9CrWMnO1SKS31.2510良好韧口保持能力，淬火变形小，用于薄片冲模、压花模8GOA日本大同殊冷作模具钢​​SKS3改进型​淬透性高，耐磨性好，用于冷冲裁模，成形模，冲头，压花9GSW-2 3 7 9德国德威冷作模具钢Cr12Mo1V1D2​1．2379用于冷挤压，冲压模，也用于高耐磨性塑料模具10K100奥地利百禄高碳高铬冷作模具钢Cr12D3​1．2080高耐磨性,优良的耐腐蚀性，用于不锈钢薄板切边,深冲,冷压,成形模11K110奥地利百禄高韧性高铬冷作模具钢Cr12Mo1V1D2​​良好的强度、硬度和韧性，用于重载冲压模12K460奥地利百禄油淬冷作模具钢MnCrWVO1​1．2510高强度，热处理变形小，用于金属冲压模13M2美国AISI冷作模具用钼系高速钢W6Mo5Cr4V2​SKH91．3343​14O1美国AISI油淬冷作模具钢MnCrWV​SKS31．2510​15O2美国AISI油淬冷作模具钢9Mn2V​​1．2842​16P18俄罗斯冷作模具用钨系高速钢W18Cr4VT1SKH21．3355​17STD11韩国重工空淬冷作模具钢Cr12Mo1V1D2改良SKD11​高清净度、硬度均匀、高耐磨、高强度18XW-10瑞典ASSAB空淬冷作模具钢Cr5Mo1VA2SKD12​韧性好，高耐磨，热处理变形小19XW-42瑞典ASSAB高碳高铬冷作模具钢Cr12Mo1V1D2​​良好淬透性及强韧性、高耐磨、热处理变形小、回火抗力好20YK30日本大同油淬冷作模具钢​O2SKS93​冷冲压模218407瑞典ASSAB通用热作模具钢4Cr5MoSiV1H13​​用于锤锻、挤压、压铸模，也可用于塑料模具22DH21日本大同铝压铸模用钢4Cr3Mo3VSi​​​抗热疲劳开裂性能好，模具使用寿命较高23DH2F日本大同预硬化模具钢H13+S​SKD61改良​预硬37~41HRC，韧性良好，用于复杂精密锌热作模具24DH31S日本大同压铸模用钢​​​​淬透性好，抗热疲劳开裂和抗热熔损性均良好序号外国牌号所属国家或厂家钢种类别中国美国日本德国主要特点及用途25DH42日本大同铜压铸模用钢​​​​用于铜合金压铸和热挤压模27GSW-2 3 4 4德国德威通用压铸模用钢4Cr5MoSiV1H13型​​用于铝、锌合金压铸模28H10美国AISI美国H系列热作模具钢4Cr3Mo3SiV​​1．2365​29H11美国AISI美国H系列热作模具钢4Cr5MoSiV​SKD61．2343​30H13美国AISI美国H系列热作模具钢4Cr5MoSiV1​SKD611．2344在我国广泛应用31H21美国AISI美国H系列热作模具钢3Cr2W8V​SKD51．2581在我国广泛应用32HDS-1韩国重工热作模具钢H13改良型​​​具有良好的强韧性和抗回火稳定性，用于压铸模、热挤压模33QRO-90瑞典ASSAB热作模具钢（4Cr3Mo3VSi）​​​高温强度高，导热性好，耐热冲击，抗热疲劳34STD61韩国重工热作模具钢近似H13​​​具有良好的高温强度和韧性,用于压铸、热挤压、热冲压模35W302奥地利百禄热作模具钢近似H13​​​用于铝、锌合金热挤压、热冲压模36420SS美国AISI耐蚀塑料模具钢4Cr13​​X38C13马氏体型不锈钢27440C美国AISI耐蚀塑料模具钢11Cr17​SUS440C​马氏体型不锈钢28618瑞典ASSAB预硬化塑料模具钢3Cr2MoP20​​在我国广泛应用29716瑞典ASSAB耐蚀塑料模具钢​420SUS420J1​马氏体型不锈钢30718瑞典ASSAB镜面塑料模具钢3Cr2Mo+ NiP20+Ni​​可预硬交货,高淬透性,良好的抛光性能电加工性能和皮纹加工性能31CLC2083法国USINOR耐蚀镜面塑料模具钢4Cr13型​​​良好的耐蚀性和力学强度，高的淬透性及耐磨性，优良的镜面抛光性32CLC2316H法国USINOR耐蚀镜面塑料模具钢4Cr16型​​​同上33CLC2738法国USINOR预硬化镜面塑料模具钢3Cr2Mo+ Ni​​​近似71834CLC2 7 3 8 HH法国USINOR高级镜面塑料模具钢​​​​比CLC2738洁净度更高,硬度更均匀,模具性能更佳,寿命长35G-STAR日本大同耐蚀塑料模具钢​​​​出厂硬度HRC33~37,具有良好的耐蚀性和切削加工性36GSW-2 0 8 3德国德威耐蚀塑料模具钢4Cr13型​​​具有良好的耐蚀性，用于PVC材料模具37GSW-2 3 11德国德威预硬化塑料模具钢P20型​​​出厂硬度HRC31~34,可电火花加工 用于大中型镜面塑料模具38GSW-2 3 1 6德国德威耐蚀塑料模具钢4Cr16型​​​出厂硬度HRC31~34, 有良好的耐蚀性和镜面抛光性39GSW-2 7 3 8德国德威镜面塑料模具钢P20+Ni​​​出厂硬度HRC31~34,,硬度均匀,抛光性能好,用于大中型镜面塑料模具序号外国牌号所属国家或厂家钢种类别中国美国日本德国主要特点及用途40HAM-10韩国重工镜面塑料模具钢​​​​出厂硬度HRC37~42, 镜面抛光性能好，用于透明塑料部件模具41HEMS-1A韩国重工耐蚀塑料模具钢3Cr13型​​​出厂硬度HRC23~33, 高级镜面抛光性能42HP-1A韩国重工普通塑料模具钢​​​​良好的加工性能，加工变型小，用于玩具模具43HP-4A韩国重工预硬化塑料模具钢3Cr2Mo​​​出厂硬度HRC25~32, 硬度均匀，加工性能好44HP-4MA韩国重工预硬化塑料模具钢P20改良型​​​出厂硬度HRC27~34,,硬度均匀,耐磨性好,用于各种家用电器外壳模具45M202奥地利百禄预硬化塑料模具钢P20型​​​出厂硬度HRC30~34, 可进行电加工46M238奥地利百禄镜面塑料模具钢P20+Ni型​​​出厂硬度HRC30~34, 镜面抛光性好，M238H更高级47M300奥地利百禄耐蚀镜面塑料模具钢马氏体型​​​具有优良的耐蚀性，高的力学强度和耐磨性，并有优良的镜面抛光性48M310奥地利百禄耐蚀镜面塑料模具钢4Cr13型​​​具有优良的耐蚀性,耐磨性,镜面抛光性49NAK55日本大同镜面预硬化塑料模具钢​​​​出厂硬度HRC37~43, 切削加工性能好，用于高精度镜面模具50NAK80日本大同镜面预硬化塑料模具钢​​​​出厂硬度HRC37~43, 镜面抛光性能好，用于高精度镜面模具51P20美国AISI预硬化塑料模具钢3Cr2Mo​​1.2330在我国广泛应用，出厂硬度HRC30~42，适用于大中型精密模具52PXZ日本大同预硬化塑料模具钢​​​​出厂硬度HRC27~34，具有良好的切削性和焊补性53PX4,PX5日本大同镜面预硬化塑料模具钢P20改良型​​​出厂硬度HRC30~33, 用于大型镜面模具54S45CS50CS55C日本JIS普通塑料模具钢SM45 SM48SM50 SM53SM55​​​用于模具非重要的结构部件，如模架等55S-136瑞典ASSAB耐蚀塑料模具钢3Cr13/4Cr13​​​中碳高铬不锈钢，耐蚀性好、硬度高、抛光性好56S-STAR日本大同耐蚀镜面塑料模具钢马氏体型​​​高耐蚀性,高镜面抛光性,热处理变形小,用于耐蚀镜面模具57SP300法国CLI预硬化塑料模具钢​​​​具有良好的加工性抛光性和皮纹加工性，用于家电、汽车塑料模具58HFH-1韩国重工火焰淬火模具钢7CrSiMnMoV​​​较好的淬透性,良好的韧性耐磨性,热处理变形小59STF-4M韩国重工锻造用模具钢​6F2改良​​具有优良的抗热冲击性能和高的耐磨性，用于锻造模、热冲压模[1]